322 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



même de l'opération dans des alliages siliciés. Pour vérifier plus complè- 

 tement ce dernier point, nous avons opéré en variant les conditions du 

 chauffage préalable. Le diagramme marqué en pointillé sur la ligure •>. 

 reproduit le résultat obtenu sur l'alliage à 4 5 2b pour 100 quand on le laisse 

 refroidir après l'avoir maintenu pendant i heures à 800", ce qui (ainsi 

 que nous l'avons indiqué dans notre Note du 26 mai 191 3) produit la 

 transformation à peu près complète du carbone en graphite: dans ces con- 

 ditions, le point supérieur a complètement disparu. Le même échantillon, 

 repris à nouveau, porté à 1000 et refroidi avec la même vitesse que dans 

 l'essai précédent, reproduit le diagramme marqué en trait plein sur la 

 figure 2. Le point disparu correspond donc bien au point a, et l'inversion 

 des points a, et a., par addition de silicium au fer nous paraît, par suite, 

 nettement établie. 



Sans insister plus longuement en ce moment sur les conséquences que 

 l'on peut en déduire, nous nous bornerons à résumer ci-dessous les résul- 

 tats qui nous paraissent pouvoir être considérés comme acquis, en ce qui 

 concerne l'influence du silicium sur la position des points critiques du fer 

 clans l'échelle des températures. Ces résultats sont les suivants : 



i° Le point a 3 s'atténue à mesure que la proportion de silicium 

 augmente (en s'élevant légèrement dans l'échelle des températures) et 

 disparaît pour une teneur en silicium voisine de 1 , 5o pour 1 00 ; 



2 Le point a., s'abaisse régulièrement dans l'échelle des températures à 

 mesure que la teneur en silicium augmente, mais garde très sensiblement 

 la même intensité. Dans les alliages peu carbures, l'abaissement est de io° 

 à 12° pour 1 pour 100 de Si; 



i° Le point a, s'élève légèrement dans l'échelle des températures à 

 mesure que la teneur en silicium augmente. Il tend en même temps à 

 s'atténuer par suite de la transformation du carbone en graphite en pré- 

 sence du silicium (pour disparaître quand Si ]> 5 pour 100 environ) de 

 sorte que son importance varie, non seulement avec les teneurs de l'alliage 

 en carbone et en silicium, mais aussi avec la durée et les diverses cir- 

 constantes du chauffage et du refroidissement ; 



4° Par suite des variations des températures des points à 2 et a, indiquées 

 en 2 et 3°, les positions de ces points se trouvent inversées dès que la 

 teneur en silicium dépasse 3, 20 pour 100. Dans les alliages contenant plus 

 de 3,2o pour 100 de Si, le point a, (correspondant à la formation de la 

 perlite) se produit à une température plus élevée que le point a 2 . 



